( 868 ) 



partie non congelée à un degré de concentration plus ou moins grand, 

 que les données qui précèdent font connaître d'avance, en l'abaissant plus 

 ou moins au-dessous du point de congélation primitif. » 



CHIMIE MINÉRALOGIQUE. — Sur deux nouveaux siUcolitanales de soude . 

 Note de M. P. Hactefecille, présentée par M. Daubrée. 



« La silice amorphe chauffée avec du tungstate de soude fournit de la 

 tridymiteou du quartz; l'acide titanique cristallise également dans ce sel 

 et prend alors l'une des formes les plus rares du lilane rutil, caries cristaux 

 sont maclés comme les échantillons de Grave's Mountain décrits par 

 G. Rose. 



» Le mélange des deux acides, traité parle tungstate neutre de soude à 

 QOO° environ, donne des cristaux de Iridymite et de rutile associés à quel- 

 ques cristaux contenant à la fois de la silice, de l'acide titanique et de la 

 soude. On parvient à éviter la cristallisation des acides libres en employant 

 un tungstate assez alcalin pour qu'une partie de la silice échappe à la mi- 

 néralisation à l'état de silicate de soude. 



» Je décrirai, dans cette Note, les cristaux obtenus en faisant réagir au 

 rouge sombre a^'' de silice sur mi tungstate de soude qu'on a maintenu 

 préalablement au rouge vif avec les éléments de i'"' de titanate de soude. 

 Ces cristaux appartiennent à deux espèces de composition différente: 

 4SiO%5TiO% 2NaO et 3SiO% 2TiO%NaO. 



» 1° Le silicotitanate 4SiO', 5TiO% aNaO se présente en nodules 

 hérissés de pointes cristallines et formés de fibres radiées ou bien en prismes 

 très aplatis et finement cannelés, quelquefois réunis en gerbes. Les faces 

 des prismes et les sections des nodules possèdent un vif éclat soyeux. 



» Ces cristaux sont toujours hyalins et très fortement biréfringents. Ils 

 rayent le verre, mais ils sont très fragiles. Ils résistent aux acides qui atta- 

 quent le silicotitanate de chaux naturel. 



» L'analyse leur assigne la composition suivante : 



Silice (par différence). 3i,83 4SiO= 3i,oo 



Acide titanique Sa, 08 5TiO' ^2,97 



Soude 16,09 aNaO 16, o3 



100,00 100,00 



» Les quantités d'oxygène des éléments soude, acide titanique et silice 

 sont donc entre elles dans les rapports i : 5 : 4 



